und Nickelsmaragd auf Rostrinde von Wer ohne Dnieprmvsk. 41 
Der Kamazit verhält sich verschieden. In einiger Ent¬ 
fernung von der ursprünglichen Oberfläche des Blockes ist 
-er grob abgekörnt, zeigt deutliche Feilhiebe und zahlreiche, 
recht gleichmässig vertheilte Aetzgrübchen; je stärker die 
Abkörnung, um so mehr treten die Feilhiebe zurück, während 
die Aetzgrübchen an Menge etwa gleich bleiben. In eiuigen 
Balken liegen zahlreiche kleine, stark glänzende Stäbchen, 
weiche Phosphornickeleisen zu sein scheinen. 
Eine äussere, 1 bis nahezu \ \ cm breite Zone, deren 
■Grenze unregelmässig weilig oder gezackt verläuft, aber scharf 
abschneidet und nicht mit Lamellengrenzen zusammenfällt, 
-erscheint stark verändert. Sie ist matter und dunkler, als 
-das Innere des Meteoriten, und der Kamazit ist fleckig, in¬ 
dem bis } mm grosse, sehr unregelmässig gestaltete Theile 
sich zwar durch lebhaften orientirten Schimmer deutlich von 
«inander abheben, aber nicht scharf getrennt sind. Die grö¬ 
bere Abkörnung der Balken tritt stark zurück oder ver¬ 
schwindet ganz. 
Eine Veränderungszone liegt zweifellos vor; ob dieselbe 
aber ursprünglich ist, oder ob das untersuchte Stück etwa 
bei der Verschmiedung der Hauptmasse mit erhitzt und 
■dann abgetrennt wurde, muss dahin gestellt bleiben. Letz¬ 
teres dürfte wahrscheinlicher sein, da man bei so grossen 
Massen (13ko) gewöhnlich eine erheblich schmälere natür¬ 
liche Veränderungszone antrifft, es sei denn, dass es sich um 
«inen zungenförmig vorspringenden Theil des Blocks handelt. 7 ) 
An accessorischen Gemengtheilen wurden nur einige 
kleine Schreibersitpartien beobachtet. 
I gibt die ältere Analyse von Genth; da der Gehalt an 
Ni -f- Co für einen Oktaedrit sehr niedrig ist, liess ich durch 
Herrn Dr. 0. Hildebrand die Untersuchung wiederholen. 
Die von ihm erhaltenen Zahlen folgen unter II bis Il b ; der 
beim Auflösen in Königswasser hinterbliebono Rückstand 
gab Chromreaction und wurde als Chromit in Rechnung ge¬ 
zogen; auf Mangan, welches Genth angibt, habe ich mit 
negativem Erfolg geprüft. 1I C gibt die Gesammtzusammcn- 
setzung, II' 1 die Zusammensetzung des Nickeleisen nach Ab¬ 
zug der accessorischen Gemengtheilo. 
7) Vgl. E. Cohen: Metooritenknndo, Heft II. 212. Stuttgart 1003. 
